METALUKJIA TERMO-ELKCTRICA 
473 
polaridad difer,ente on un compartimiento separado, estos co- 
munican entre si por un canal inferior lleno con el motal en 
tratamiento, este metal puede encontrarse al estado liquid©, 
pastoso o solido. El dispositivo descrito presenta la ventaja 
que la corriente electrica atraviesa toda la carga en trata- 
miento. Este tipo de horno ha recibido una aplicacion indus- 
trial en grande escala en el establecimiento electro-metalur- 
jico Keller Leleux i C. a de Livet (Francia), donde se le desti- 
na a la fabricacion de ferro-aleaciones diversas. 
Damos a continuacion un resena de los hornos electri- 
cos Keller que funcionan en diversos establecimiento elec- 
tro-metalurjicos de Europa: 
Un horno de 3 i media toncladas de capacidad, destinado 
al tratamiento del acero liquido Thomas i a la refusion de fe- 
rro-manganeso en Saabruck (Alemania). 
Un horno para el tratamiento del acero liquido Martin en 
el establecimiento siderurjico Bohler en Kapfenberg (Aus- 
tria); podemos dar los siguientes datos relacionados con este 
horno, que hemos recojido durante nuestra visita al esta- 
blecimiento Bohler: Es del tipo a dos electrodos i sin fondo 
conductor; el revestimiento interior del crisol es de ladrillos 
de magnesita i la boveda de ladrillos refratarios Dynas; los 
dos electrodos que atraviesan la boveda son de carbon, sec- 
cion cuadrada de 300 cm. cuadrados de superficie, i con co- 
mando electrico para su regularizacion. Dos voltmetros uno 
para cada electrodo, juntos al horno, i un pequeno tablero 
provisto de un voltmetro i un amperemetro, en el piano de 
carga del horno, sirven para el control de la marcha. Los dos 
electrodos estan concentrados en serie sobre un circuito de 
corriente monofase a 110 volts; el rejimen normal de marcha 
es 4,000 amperes. Esta corriente viene jenerada por un gru- 
po transformador rotativo, situado a proximidad del horno. 
alimentado por una linea trifase a 5,000 volts. En el horno 
que tiene una capacidad de 3 a 4 toncladas de carga, se afina 
acero liquido Martin, la operacion dura de 5 a 6 horas, i se 
; cuenta con un intervalo de media hora entre dos cargos su- 
ANALES — MAYO. — JUN. 4. 
